ADATOK A SZILIKÁVOLVADÉKOK ISMERETÉHEZ. 79 
A keverék könnyen olvadt meg s eléggé hígfolyó olvadékot képezett. 
A lehütés alkalmával azonban a tégely elcsúszott s a kemencének egy sokkal 
alacsonyabb hőmérsékletű részébe esett. Az így bekövetkezett gyors kihülés 
következtében az olvadék üvegesen merevedett meg. A keletkezett üveg azon- 
ban nem volt átlátszó, mint a III. a) kisérletnél, hanem átlátszatlan. Feltünő 
azonban, hogy ezen üvegnél is észrevehetünk bizonyos fokú differenciálódást, 
amennyiben az üvegen sárga és kékes színű sávokat látunk váltakozva. Mivel 
ezen kisérlet csakis üveget eredményezett, az olvadék mikroszkópos vizsgálata 
teljesen felesleges volt. 
IV. D) kisérlet. 
A kisérlet anyagát ugyanolyan összetételű keverék szolgáltatta, mint az 
előző IV. a) kisérletnél. A nyert olvadék majdnem porusmentes, szürkészöld 
színű, melynek kristályos szerkezete szabad szemmel is jól látható. Ez az 
olvadék a tégelyből kivehető nem volt. Az olvadék szerkezete gyengén rostos 
s a rostok az olvadék felső részéből a tégely alja felé irányulnak. 
A mikroszkópiai vizsgálat szerint ezen olvadék megmerevedése is a leucit 
kiválásával kezdődött. A leucitkristályok kisebbek s sokkal gyérebben is talál- 
hatók, mint az előző olvadékokban. Üvegzárványokat elég gyakran találunk 
bennök, ámbár legnagyobb részük teljesen mentes zárványoktól. Keresztmet- 
szetük kerekded vagy szabálytalan s csak ritkán találunk nyolcszögletes kereszt- 
metszetű kristályokat. Keresztezett nikolok között vizsgálva, ezek is izotropok- 
nak mutatkoznak, tehát normális leucitokként viselkednek, azonban gipszlemez 
segélyével ezeken is észlelhetünk kettőstörést s az ikerlemezességet elég jól 
mutatják. A leucitok diopszidkristályokba vannak zárva, tehát a leucit kiválása 
után kezdődött csak meg a diopszid kiválása, melynek kristályai ez esetben 
sem fejlődtek ki jól, hanem többnyire csak vázszerűen képződtek ki s ennek 
üregeit tölti ki az utoljára megmerevedő üveg. A leucitokat magukban foglaló 
diopszidok rendesen nagyok, ezek mellett azonban találunk kisebb, jobban fej- 
lett diopszidkristályokat is, melyek leucitzárványokkal nem bírnak, hanem a 
leucitok mellett képződtek. Ebből is jól megítélhető, hogy a kiválás a követ- 
kező sorrendben ment végbe : E 
Az eutektikumhoz képest túlsúlyban levő leucit kiválása után a leucit 
és diopszid elegye vált ki mindaddig, míg végre az utolsó részlet a túlságosan 
növekedő viskozitás végett üvegesen merevedett meg. 
V. a) és b) kisérlet. 
Az a kisérlet végrehajtásánál a tégely megrepedt s csak így üveget szol- 
gáltatott, míg a második kisérlet jól sikerült s szépen kristályosodott olvadékot 
nyujtott. A készített olvadék összetétele: 15 súlyrész leucit, 70 súlyrész diop- 
szid és 15 súlyrész orthoklasz s az ennek megfelelő százalékos kémiai ösz- 
szetétel : 
ISO At5O0a. Fe0 CaO MgO K,O 
56-16 625 3704 17-74. 11705 5776 
